214 



fast unter ganz gleichen Umständen schmelzen, einerlei Zustel- 

 lung haben, gleiche Erze verschmelzen, und mit gleich erhitz- 

 ter Luft (180 bis 200° R.) geblasen werden. Höchstens dürfte 

 der Unterschied obwalten , dass der Gertrauder Ofen V 3 Spath- 

 eisenstein und % Brauneisenstein (beide geröstet) verschmilzt, 

 dagegen der Leonharder gerade das umgekehrte Verhältniss; — 

 dass der Gertrauder Ofen zum Theil auf Gusswaare , daher auf 

 graues Eisen mit 12 Kub. Fuss Kohlenverbrauch pr. Ctr. und 

 der Leonharder auf weisse Flossen zum Verfrischen mit 8 Kub. 

 Fuss Kohlenverbrauch pr. Ctr. betrieben wird; und dass für 

 das differirende Product in Gertraud Kalkstein , dagegen in 

 Leonhard verwitterter Glimmerschiefer als Zuschlag verwendet 

 werden. — Ist diese Bildung von Cyankalium erst kurz bekannt, 

 und kaum noch vielleicht zureichend erklärt, so dürfte das 

 Wahrnehmen von Kieselfeuchtigkeit oder Wasserglasbildung im 

 Innern eines Ofenschachtes noch ganz neu und gewiss einer 

 wissenschaftlichen Untersuchung werth sein. 



Dass ich diese entdeckte Erscheinung für Kieselfeuchtigkeit 

 ansehe , veranlassten mich nachfolgende Folgerungen : Der 

 Hochofen in St. Leonhard war und ist mit feuerfesten Ziegeln 

 zugestellt, und diese werden aus einer Mengung von weissem 

 Pfeifenthon von Blansko in Mähren mit dreimal so viel Gewicht 

 Quarz in Hirsekorn Grösse angefertigt. Warum diese Ziegeln 

 beim Ofenbetriebe nicht lieber schmelzen, als dass sie sich auf 

 3 Zoll Tiefe bloss zu einer steinharten , schwarzen, gefritteten 

 Masse verwandeln, weiss ich mir nicht zu deuten, eben so 

 wenig, wie es kam, dass dieselbe harte Masse sich nach eini- 

 ger Zeit in der Luftfeuchtigkeit in eine sulzige Salbe verwan- 

 deln konnte; indessen da diese Ziegel, als eine mit sehr wenig 

 Thon conglomerirte Quarzmasse, sich ganz auflösten und weich 

 wurden , war es mir zu nahe , darin die Kieselfeuchtigkeit zu 

 erkennen, was sich noch mehr bestärkte, als ich als Rückstand 

 der erwähnten Salbe von 1842 einen feinen Kieselniederschlag fand. 

 Um über die Bildung dieser hier mitfolgenden aus der Rückwand 

 des inneren Ofengestelles etwa 3 Fuss ober der Form herausge- 

 brochenen Substanz weitere Forschungen anstellen zu können, 

 wird unter einem ein Stück Ziegel beigelegt, womit der Ofen 

 zugestellt wird , und woraus sich die fragliche Salbe bildet. 



